Minéralogie, Ûo5 

 il a trouvé que , sous le rapport de ses propriétés extérieures , 

 et sous celui de sa nature chimique, elle s'éloigne beaucoup 

 des autres espèces du même genre. D'un autre côté, M. Hai- 

 dinger a montré que la variété de diallage d'un vert d'herbe, 

 que Karsten a nommée Smaragdite, n'était point une espèce 

 minérale particulière, mais une combinaison régulière d'augite 

 et de hornblende. Un examen chimique approfondi des diffé- 

 rentes variétés de diallage peut donc seul fixer avec certitude 

 la classification de ces sid)stances minérales. C'est ce qui a dé- 

 cidé M. Kochler à entreprendre ce travail. Les variétés dont il 

 donne l'analyse sont au nombre de six. 



1^ La diallage métalloïde de la Basic. Elle fait partie d'une 

 euphotide .\ gros grains qui se trouve à la Baste , au Harz. Sa 

 couleur , d'un brun-verdàtre ou d'un vert- olivâtre , contraste 

 avec le blanc-grisâtre de l'autre composant, qui appartient à 

 la fiunille des feldspaths. Celui-ci se laisse diviser dans deux di- 

 rections, inclinées l'une sur l'autre de 98" 45', et se rapporte 

 ainsi à l'espèce du Labrador. La pesanteur spécifique de la 

 diallage est de 3,23; sa dureté de 3,75. Ce minéral partage, 

 avec la smaragdite, la propriété d'être composée de deux es- 

 pèces différentes, régulièrement aggrégécs cntr'elles ; savoir, la 

 diallage proprement dite, et la hornblende, qui se trouve en 

 très-petite quantité. La première, analysée plusieurs fois d'a- 

 près \me méthode qui a été décrite dans le n^ 10 des Annales 

 pour 1827, a donné pour résultat : silice, 53, 70 ; chaux, 17,06; 

 magnésie, 17,55 ; oxidules de fer et de manganèse, 8,07; alu- 

 mine, 2,82; eau, 1,04 ; ce que l'on peut exprimer par la for- 

 mule suivante : 



C 

 M 

 f 



mn 



2° La diallage métalloïde du Snhboiirg. Dureté, 3,74; pe- 

 santeur spécifique , 3,22. Composition: silice , 5i, 338 ; chaux, 

 1 8,284 ; magnésie , 15,69; oxidule de fer et de manganèse , 

 8,23 ; alumine, 4>58; eau, 2,10. Cette composition se rapporte 

 à la formule qui précède. 



3° La diallage métalloïde de Toscane. Pesanteur spécifique , 

 3,256. — Analyse: silice, 53,2o; chaux, 19,08; magnésie, 

 j 4,90 j oxidule de fer, 8,67 ; oxidule de manganèse , o38; alu- 



